## SINTESIS HIDROKSIAPATIT DARI TULANG SAPI DENGAN METODE BASAH PADA BERBAGAI WAKTU PENGADUKAN DAN SUHU SINTERING
[Synthesis of Hydroxyapatite from Cow Bones Under Wet Method at Various of Stirring Times and Sintering Temperatures]
Reflin Yuliana 1* , Erwin Abdul Rahim 1 , Jaya Hardi 1
1 Jurusan Kimia Fakultas MIPA, Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km.9, Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu, Telp. 0451- 422611
*)Coresponding author: reflin.yulianadongalemba@yahoo.com
Diterima  7 Juni 2017, Disetujui 21 Agustus 2017

## ABSTRACT
Synthesis  of  hydroxyapatite  (HAp)  can  be  obtained  from  a  reaction  between  calcium  of  cow  bones and phosphate under wet method. Completely Random Design (CRD) was used in this research with three  levels  of  stirring  time  and  four  levels  of  sintering  temperature  i.e.  60,  90,  120  minutes  and 800 o C, 850 o C, 900 o C, 950 o C, respectively. The result showed that synthesis reaction at the sintering temperature  of  850 o C  for  120  minutes  were  the  best  conditions  to  produce  HAp.  The  yield  of  HAp product in those conditions was 48,5%. XRD spectrum of HAp had the highest intensity of 1000 at a 2Ɵ angel of 31.78 o .
Keywords : Hydroxyapatite, Stirring Time , Sintering Temperature, Cow Bone

## ABSTRAK
Sintesis  hidroksiapatit  (HAp)  dapat  diperoleh  dari  reaksi  antara  kalsium  dari  tulang  sapi  dan  fosfat dengan menggunakan metode basah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap  (RAL),  dengan  variasi  waktu  pengadukan  60,  90,  dan  120  menit  dan  variasi  suhu sintering 800 o C,  850 o C,  900 o ,  dan  950 o C.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sintesis  pada  suhu sintering 850 o C selama pengadukan 120 menit merupakan kondisi terbaik untuk memproduksi Hap. Yield dari HAp  dari kondisi  tersebut  adalah  48,5%  dan  spektrum  XRD  menunjukkan  intensitas  tertinggi  (1000) pada sudut 2Ɵ 31,78 o .
Kata kunci : Hidroksiapatit, Waktu pengadukan, Suhu Sintering, Tulang Sapi

## LATAR BELAKANG
Sapi  merupakan  salah  satu  hewan yang banyak diternakkan di Indonesia dan pada  tahun  2011,  jumlah  pemotongannya adalah  1.519.178  ekor  (BPS,  2011). Besarnya  jumlah  pemotongan  tersebut sejalan  dengan  banyaknya  limbah  yang dihasilkan,  salah  satunya  adalah  tulang. Tulang sapi selama ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan  dan  pembuatan  tepung  sebagai pelengkap  mineral  dalam  pembuatan pakan  ikan.  Tulang  sapi  mengandung komposisi  mineral  berupa  unsur  kalsium dan  fosfor.  Kalsium  yang  terkandung dalam  tulang  sapi  adalah  sebesar  7,07% dalam  bentuk  senyawa  CaCO 3 ,  1,96% dalam  bentuk  senyawa  CaF 2 ,  fosfor sebanyak  2,09%  dalam  bentuk  senyawa Mg 3 (PO 4 ) 2 ,  dan  58,30%  dalam  bentuk senyawa  Ca 3 (PO 4 ) 2 (Perwitasari,  2008).
Kandungan  kalsium  dan  fosfor  tersebut dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku utama pada sintesis biokeramik hidroksiapatit.
Hidroksiapatit  (HAp)  dengan  rumus kimia
Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 merupakan material biokeramik yang dapat digunakan sebagai  pengganti  tulang  buatan  yang diimplankan  ke  dalam  tubuh  manusia. Meskipun jaringan tulang manusia memiliki  kemampuan  sangat  baik  dalam beregenerasi,  tetapi  jika  kerusakan  cukup parah,  maka  pencangkokkan  tulang  sulit untuk  dilakukan,  sehingga  penggunaan hidroksiapatit dapat menjadi solusi (Sopyan & Mel., 2007).
Beberapa  peneliti  telah  melakukan sintesis material ini pada temperatur yang berbeda-beda.  Vaidya et  al. (1997) melakukan  sinter  hidroksiapatit  dari  pada kisaran temperatur 800<T <1400 o C selama  4  hingga  6  jam,  sedangkan Gomes et  al .  (2008),  melakukan  sinter hidroksiapatit  pada  temperatur  500-800 o C selama  1  jam.  Terdapat  dua  struktur kristal  yang  berbeda  pada  hidroksiapatit yakni monoklinik dan heksagonal. Elliot et al. (1973)  melaporkan  bahwa  struktur hidroksiapatit  monoklinik  diperoleh  hanya pada kondisi murni dan komposisi stoikiometrik (rasio Ca/P 1,67).
Sintesis  hidroksiapatit  dari  tulang sapi telah dilakukan menggunakan metode  kering  (Wathi et  al .  2014)  dan metode  Sol-Gel  (Pinangsih et  al .,  2014). Pada metode kering, didapatkan rendemen  hidroksiapatit  tertinggi  yaitu 91,625% pada perbandingan massa Ca:P sebesar  1:0,065  (Wathi et  al. 2014).
Selain  kedua  metode  tersebut,  metode lain yang dapat digunakan untuk mensintesis  HAp  dari  tulang  sapi  yaitu dengan  menggunakan  metode  basah. Penggunaan  metode  basah  ini  memiliki kelebihan,  yaitu  biaya  yang  relatif  murah, dan  dalam  prosesnya  akan  menghasilkan hidroksiapatit  dengan  tingkat  kemurnian yang  cukup  tinggi.  Wahdah  &  Darjito (2014)  melaporkan  rendemen  HAp  dari tulang  sapi  dengan  metode  basah  suhu sinter  800 o C  adalah  62,78    %.  Hasil tersebut  masih  jauh  di  bawah  rendemen HAp  dengan  metode  kering,  sehingga
perlu  dikaji  penggunaan  beberapa  suhu sinter. Suryadi (2011), menggunakan suhu sinter  yang  bervariasi  dengan  tingkat kristanilitas  tertinggi  diperoleh  pada  suhu sinter  900 o C.  Selain  faktor  suhu  sinter, rendemen  HAp  juga  dipengaruhi  oleh waktu  pengadukan.  Ningsih et  al .  (2014) melaporkan  bahwa  sintesis  hidroksiapatit dari cangkang keong kepah yang dilakukan pada waktu pengadukan selama 90 menit dan suhu sinter 500 o C memperoleh  rendemen  sebesar  71%. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perlu dilakukan kajian pada sintesis hidroksiapatit  dari  tulang  sapi  dengan metode  basah  pada  berbagai  waktu pengadukan dan suhu sinter.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Alat  yang  digunakan  terdiri  dari wadah plastik, autoklaf Himarayana
neraca analitik ( Ohaus ), tanur ( Nebertherm ),  oven  ( Memmer ),  hot  plate, pengaduk magnetik, desikator, AAS, XRD, FTIR  (Tipe  ATR Bruker )  dan  alat-alat gelas dilaboratorium kimia.
Bahan  yang  digunakan  terdiri  dari tulang  sapi,  larutan  NaOH  0,1%,  larutan aseton,  larutan  K 2 Cr 2 O 7 ,  larutan  H 2 SO 4 , larutan (NH 4 ) 2 HPO 4 dan air akuadest.

## Prosedur Penelitian
Preparasi  Ca(OH) 2 Dari  Tulang  Sapi (Modifikasi  metode  Pianingsih  et  al., 2014)
Tulang  sapi  yang  telah  ditentukan kadar  kalsiumnya  (Metode  Desy,  2014)
sebanyak  1  kg  dibersihkan  dan  direbus dalam  autoklaf pada suhu 150 O C tekanan 2  atm.  Kemudian  direndam  dalam  1  L larutan  NaOH  0,1%  selama  7  jam  dalam wadah  plastik.  Selanjutnya,  ditiriskan  dan direndam  dengan  1  L  aseton  dalam wadah  plastik.  Setelah  8  jam,  tulang ditiriskan  dan  dijemur  di  bawah  sinar matahari.  Tahap  berikutnya,  tulang  sapi kering  dipanaskan  pada  temperatur  1000 o C  selama  6  jam  untuk  menghasilkan senyawa  CaO.  Serbuk  CaO  dibiarkan kontak  dengan  udara  selama  seminggu pada  suhu  ruang  agar  membentuk senyawa Ca(OH) 2 .
Sintesis  HAp  dengan  Metode  Basah (Modifikasi metode Ningsih et al., 2014)
Suspensi  Ca(OH) 2 0.5  M  disiapkan dari  serbuk  Ca(OH) 2 (abu  hasil  kalsinasi yang  telah  dihidrasi).  100  ml  larutan (NH 4 ) 2 HPO 4 0.3 M ditambahkan ke dalam 100  ml  suspensi  Ca(OH) 2 ,  dengan  cara dititrasi  secara  perlahan    pada suhu  42 o C sambil diaduk dengan pengaduk megnetik. Setelah (NH) 2 HPO 4 habis diteteskan, campuran kemudian didiamkan selama  1 jam  pada  temperatur 90 o C.  Kemudian  pada  suhu  yang  sama, campuran  diaduk  pada  waktu  sesuai perlakuan.  Setelah  pengadukan  selesai, pH  dari  campuran  tersebut  disesuaikan menjadi 10 dengan menambahkan sejumlah  larutan  NaOH  10%.  Kemudian campuran  didiamkan  pada  suhu  kamar selama  24  jam  agar  endapan  HAp  dapat terbentuk.  Endapan  kemudian  disaring dan  dicuci  menggunakan  air  destilat
sebanyak  3  kali.  Setelah  itu,  endapan ditempatkan  ke  dalam  cawan  petri  untuk dikeringkan.  Pada  suhu  60 o C  selama  24 jam. Selanjutnya dilakukan proses sintering  terhadap  HAp  pada  temperatur 900 o C  selama  6 jam.  HAp  yang  diperoleh selanjutnya  didinginkan  dalam  desikator. Setelah dingin dilakukan pencirian dengan menggunakan  XRD.  HAp  dengan  tingkat kristanilitas dan rendemen tertinggi digunakan  pada  penentuan  suhu  sinter terbaik  dengan  perlakuan  yang  sama menggunakan suhu sinter sesuai perlakuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hidroksiapatit Hasil Sintesis pada

## Berbagai Waktu Pengadukan
Tulang  sapi  yang  telah  dikalsinasi pada  suhu  1000 o C  menghasilkan  abu tulang  sapi.  Perubahan  kalsium  karbonat menjadi  kalsium  oksida  terjadi  selama proses  kalsinasi  tersebut  (reaksi  a). Kalsium oksida yang dibiarkan pada udara terbuka  akan  bereaksi  dengan  uap  air untuk membentuk kalsium hidroksida yang dikenal sebagai proses hidrasi (b).
a)  CaCO 3 → CaO + CO 2
b)  2CaO + 2H 2 O → 2Ca(OH) 2
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kadar kalsium yang terdapat pada serbuk tulang sapi adalah 31,48%.
Sintesis hidroksiapatit pada penelitian ini menggunakan metode basah. Keunggulan metode basah didasari oleh ketersediaan alat yang dapat
di gunakan, biaya yang relatif murah, serta dalam  prosesnya  akan  menghasilkan hidroksiapatit  dengan  tingkat  kemurnian yang  cukup  tinggi  dangan  hasil  samping berupa  air  (Vijayalakshmi  dan  Rajeswari, 2006).  Sumber  kalsium  diperoleh  dari tulang  sapi  yang  dihidrasi  membentuk Ca(OH) 2 direaksikan  dengan  diamonium hidroksi  fosfat  sebagai  sumber  fosfor. Endapan Hap didapatkan setelah didiamkan  selama  24  jam  ( proses  aging ) pada  suhu  ruang.  Reaksi  pembentuk apatit sebagai berikut :
10Ca(OH) 2 + 6(NH 4 ) 2 .HPO 4 →
Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 + 6H 2 O + 12NH 4 OH
Waktu  pengadukan  pada  saat  sintesis mempengaruhi  presentase  hidroksiapatit yang terbentuk (Gambar 1).
Gambar 1.  Pengaruh  waktu  pengadukan terhadap rendemen HAp
Gambar  1  menunjukkan  bahwa semakin  lama  waktu  pengadukan  maka rendemen  HAp  semakin  tinggi.  Dengan kata  lain  waktu  pengadukan  berbanding lurus  dengan  rendemen  HAp.  Rendemen HAp  pada  waktu  60,  90,  dan  120  menit berturut-turut 46,6 %; 46,85%; dan 47,2%.
30 35 40 45 50 40 60 80 100 120 K ad ar HA p (% ) Waktu Pengadukan (Menit)
(a)
(b)
(c)
Gambar 2 Difraktogram Sinar-X HAp pengadukan (a) 60 menit (b) 90 menit (c) 120 menit.
Ningsih et al. , (2014) yang mensintesis  hidroksiapatit  dari  cangkang kerang  kepah  dengan  variasi  waktu pengadukan, menyatakan bahwa lamanya waktu  pengadukan  berpengaruh  pada
besarnya  rendemen  hidroksiapatit  yang dihasilkan.  Hal  ini  disebabkan  karena semakin lama waktu reaksi maka semakin lama  pula  waktu  tumbukan  antar  partikel pereaksi  yang  menyebabkan  semakin
banyak  produk  HAp  yang  terbentuk (Raymond, 2005).
Pola  difraksi  hidroksiapatit  untuk pengadukan  60,  90,  dan  120  menit memiliki posisi 2Ɵ yang hampir sama dan memiliki  intensitas  puncak  yang  tinggi pada  31,92 o , 31,86 o ,  dan  31,84 o (Gambar
2). Menurut Saryati et al . (2012), fase HAp dicirikan  pada  intensitas  tinggi  pada  nilai 2Ɵ sebesar 31.773°, 32.196°, 32.902° dan 34.048°.
Berdasarkan Gambar 2 pola difraksi hidroksiapatit yang dihasilkan untuk pengadukan  60,  90,  dan  120  menit  yang menempati  posisi  2Ɵ  tertinggi  masing- masing  memiliki  intensitas  puncak  238, 268,  dan  297  .  Lama  pengadukan  120 menit  memiliki  intensitas  tertinggi  (297) pada  nilai  2Ɵ  31.84 o .  Daerah  kristalinitas hidroksiapatit  dapat  dilihat  pada  tingginya intensitas  dan  lebar  setengah  puncak pada  pola  difraksi.  Purnama  (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas  puncak,  semakin  sempit  lebar setengah  puncak,  maka  semakin  tinggi kristalinitas hidroksiapatit.
Hidroksiapatit Hasil Sintesis pada Berbagai Suhu Sintering
Sintesis hidroksiapatit dengan metode  basah  pada  suhu  sintering  800, 850, 900, dan 950 o C memiliki kecenderungan menghasilkan Hap dengan  kadar  yang  semakin  rendah (Gambar 3).
Gambar 3.  Pengaruh suhu sintering terhadap rendemen HAp
Suhu sintering 850 o C memiliki rendemen HAp tertinggi 48,05%, sedangkan  pada  suhu  800,  900  dan 950 o C  menghasilkan  rendemen  masing- masing  46,75%;  46,15%;  dan  43,5% (Gambar  3).  Penurunan  rendemen  pada proses  sintering  diduga  karena  hilangnya kandungan  air  dan  bahan  organik  yang terdapat  pada  bahan  serbuk  tulang  sapi (Al-Sokanee et  al .,  2009).  Wahdah  & Darjito (2014) melaporkan bahwa rendemen  HAp  dari  tulang  sapi  dengan metode basah sebesar 62,78% pada suhu sintering 800 o C.
Hasil  pengujian  XRD  menunjukkan bahwa  terjadi  perubahan  intensitas  dari puncak-puncak pada difraktogram.
Pengaruh temperatur erat kaitannya dengan  tingkat  kristalinitas  dari  sampel. Masing-masing temperatur memiliki kenaikan puncak-puncak intensitas kristalinitas  yang  berbeda-beda  (Gambar
4).
30 35 40 45 50 750 800 850 900 950 1000 Pr e sen tase k ad ar H A p (% ) Suhu ( 0 C)
(a)
(b)
(c)
(d)
Gambar 4 Difraktogram XRD HAp Sintesis pada Suhu (a) 800 (b) 850 (c) 900 (d) 950 o C.
( Wilson et al 1999 ) ( Wilson et al 1999 ) ( Wilson et al 1999 ) ( Wilson et al 1999 )
Difraktogram
yang memiliki kristalinitas  tinggi  akan  memiliki  puncak- puncak  dengan  intensitas  yang  tinggi, seperti terlihat pada suhu 850 o C, sudut 2Ɵ 31.78 o menghasilkan  intensitas  1000, sementara  suhu  800,  900  dan  950 o C masing-masing  menghasilkan  intensitas 978,65;  935,36;  dan  1000  pada  masing- masing  sudut  2Ɵ  31,78 o ;  31,87 o ;  dan 31,76 o . Suryadi (2011) menyatakan
bahwa  kristalinitas  akan  semakin  tinggi dengan menaikkan temperatur yang digunakan pada proses sintering.
Hidroksiapatit  hasil  sintesis  pada waktu  pengadukan  120  menit  dan  suhu sintering  850 o C  dianalisis  dengan  FTIR untuk memperkuat dugaan bahwa hidroksiapatit yang telah disintesis dengan metode basah.
Gambar 5  Spektrum FTIR HAp Sintesis
Berdasarkan  spektrum  FTIR,  gugus PO 4 3- memiliki  intensitas  yang  tinggi  pada bilangan  gelombang  568,39  cm -1 dan 603,29 cm -1 yang merupakan vibrasi tekuk asimetri dan vibrasi ulur asimetri terdeteksi  pada  bilangan  gelombang 1028,96 cm -1 . Gugus Ca-O dengan vibrasi ulur  asimetri  terdeteksi  pada  bilangan gelombang  1425,74  cm -1 ,  1463,62  cm -1 ; 1516,96  cm -1 ;  dan  1546,53  cm -1 .  Gugus hidroksil  (OH)  terdeteksi  pada  bilangan gelombang  3566,05  cm -1 .  Hasil  serupa pada  penelitian  Pattanayak et  al. (2005)
bahwa  HAp  memliki  gugus  Ca-O  yang terdeteksi  pada  gelombang  1400  cm -1 -
1700  cm -1 dan  gugus  hidroksil  (OH)
terdeteksi  pada  bilangan  gelombang 3569,99 cm -1 .

## KESIMPULAN
Waktu  pengadukan  120  menit  dan suhu sintering 850 o C menghasilkan rendemen  hidroksiapatit  tertinggi,  yaitu 48,05%  dengan  intensitas  difraktogram tertinggi (1000) pada sudut 2Ɵ 31,78 o .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Secara khusus peneliti
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Masta Laboran Dinas
Kesehatan  dan  Laboran  Fisika  FMIPA UNHAS.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Sokanee ZN, AAK Toabi, MJ Al-Assadi,
EA  Al-Assadi.  2009.  The  drug release  study  of  cefi  riaxone  from porous  hydroxyapatite  scaff  olds. AAPS
pharmacy
Science
Technology. 10(5): 772-779.
Badan  Pusat  Statistik.  2011.  Jumlah Ternak  yang  Dipotong  di  Rumah Potong  Hewan  dan  Di  Luar  Rumah Potong  Hewan  yang  Dilaporkan (Ekor) 2000 – 2012, (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.p hp?kat=3&tabel=1&daf%09tar1&id_ subyak=24%notab=13 , diakses
tanggl 20 September 2013)
Desy  K.F.  2014.  Sintesis  Hidroksiapatit
dari Cangkang Keong Sawah
(Bellamya  javanica) dengan  Metode
Basah  dan  Modifikasi  Pori  dengan Kitosan. ( Skripsi) .  Bogor:  Jurusan
Kimia.  FMIPA.  Institut  Pertanian Bogor.
Elliott  J.  C.,  Mackie  P.  E.,  Young  R.  A. Monoclinic  Hydroxyapatite. Science. 180 (4090): 1055-1057.
Gomes J. F., C. Cristina., Silva., A. Miguel A.,  Hoyos.,  S  Milton  .,  Rodrigo,
Vieira. 2008. Teresa An
Investigation of the Synthesis Parameters  of  the  Reaction  of Hydroxyapatite Precipitation in Aqueous Media. International Journal of Chemical Reactor Engineering . (6): 103. Ningsih  R,  Nelly,  L  Destiarti.  2014. Sintesis Hidroksiapatit Dari
Cangkang Kerang Kepah ( Polymesoda Erosa) Dengan Variasi Waktu  Pengadukan. JKK, 3(1):  22- 26..
Raymond.  2005. Kimia  Dasar  Konsep- Konsep  Inti  Edisi  Ketiga  Jilid  2 . Jakarta: Erlangga.
Saryati,  S  Sulistiyoso.,  H  Ari.,  Supardi,  U
Puji dan S Bambang. 2012. Hidroksiapatit  Berpori  dari  Kulit Kerang.  (Abstrak). Jurnal  Sains Materi Indonesia (JSMI).
Suryadi.  2011. Sintesis dan  Karekterisasi Biomaterial  Hidroksiapatit  dengan
Proses
Pengendapan Basah . [Tesis].  Depok:  Fakultas  Teknik. Universitas Indonesia Sopyan dan Mel. 2007. Porous hidroxyapatite  for  artificial  bone application. SciTech Adv Mater. (8) :
116-123.
Pattanayak,  D.K.,  P  Divya.,  S  Upadhyay.,
C  Prasad.,  B  Rao  and  R  Mohan. 2005.  Synthesis  and  Evaluation  of Hydroxyapatite  Ceramics,  Trends Biomater. Artif. Organs . 5 (18): 2-4.
Perwitasari,  D.S.,  2008.  Hidrolisis  Tulang Sapi Menggunakan HCl untuk
Pembuatan  Galatin,  Penggolahan Sumber  Daya  Alam  dan  Energi Terbarukan. Prosiding Seminar
Nasional Soebardjo Brotohardjono . “ Pengolahan  Sumber  Daya  Alam Dan  Energi  Terbarukan “.Surabaya,
18 Juni 2008. Hlm. C10-1 – C10-9.
Pinangsih AC., Wardhani S., Darjito. 2014.
Sintesis  Biokeramik  Hidroksiapatit (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ) dari limbah tulang sapi  menggunakan  metode  sol-gel.
Kimia  Student  Journal .  1(2):  203- 209.
Purnama  EF.,  S  Nikmatin.,  R  Langenati.
2006. Pengaruh Suhu Reaksi
Terhadap  Derajat  Kristalinitas  dan
Komposisi Hidroksiapatit Dibuat Dengan  Media  Air  Dan  Cairan Tubuh  Buatan  (Synthetic  Body Fluid). Jurnal Sains Materi
Indonesia. Edisi  Khusus  Oktober  :
153-162.
Vaidya, S. N., C Karunakaran., M Pande., M  Gupta.,  K  Iye.,  B  Karweer.  1997.
Pressure-induced crystalline
to
amorphous transition in
hydroxyapatite. Journal  of  Materials Science . 32 (12): 3213-3217.
Vijayalakshmi  U,  Rajeswari  S.  2006. Preparation  and  characterization  of microcrystalline  hydroxiapatite  using sol  gel  method. Trends  Biomater Artificial Organs. 19(2): 57-62.
Wathi  A.F.D.,  W  Sri.,    M.K  Mohammad.
2014. Pengaruh Perbandingan Massa  Ca:P  Terhadap  Sintesis Hidroksiapatit  Tulang  Sapi  Dengan Metode Kering. Kimia Student
Journal . 1(2):196-202.
Wahdah  I’anatul,  W.  S.  Darjito.  2014. Sintesis  Hidroksiapatit  Dari  Tulang
Sapi Dengan Metode Basah- Pengendapan. Kimia Student Journal . 1(1): 92-97.